28 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Die Individualisationsgrenzen zwischen den Metasilikat- 
mineralien (rhombischem Pyroxen nebst dimorphen Gliedern, 
monoklinem Pyroxen, hexagonalem Ca-Metasilikat nebst 
Wollastonit, Rhodonit) unter einander. 
Hexagonales Ca-Metasilikat nebst Wollastonit gegen monoklinen 
Pyroxen, und monokliner Pyroxen gegen rhombischen 
Pyroxen nebst dimorphen Gliedern. 
Unsere Beobachtungen hierüber beziehen sich auf Schmelzmassen 
mit Aciditätsgrad zwischen ca. 1.65 und ca. 2.50; die 4/,0,-Menge der 
Schmelzmassen ist wechselnd, innerhalb o und ıı %; in den meisten 
Fällen handelt es sich um 3-6 % 42,03. Fe,O, fehlt völlig; die Alkali- 
menge ist durchgängig sehr klein. 
a) Hexagonales Ca-Metasilikat, CaSiO,, nebst Wollastonit, gegen 
monoklinen Pyroxen. 
In Schmelzmassen mit ganz überwiegend Ca krystallisiert hexagonales 
Ca-Metasilikat, bezw. Wollastonit, das letztere Mineral jedoch nur ganz 
ausnahmsweise! (No. 12, 13); bei etwas mehr Mg,Fe gegen Ca erhalten 
wir dagegen monoklinen Pxroxen. Weil ein untergeordneter Gehalt von 
Mn ziemlich sicher mehr die Bildung von monoklinem Pyroxen als von 
hexagonalem Ca-Metasilikat befördert, addieren wir die Mn-Menge der 
Schmelzmasse zu deren Mg,Fe-Menge und berechnen das Verhältnis 
Ca: Mg,Fe,vm; bei den meisten unserer Analysen ist nicht nur die Mm,- 
sonderen auch die /e-Menge ganz niedrig; das Verhältnis lässt sich 
somit in den meisten Fällen als Ca: Mg, rem ausdrücken. 
Die relativ Ca-ärmsten und andrerseits Mg,re,Mn-reichsten unserer 
Schmelzmassen, wo hexagonales Ca-Metasilikat, bezw. Wollastonit, sich 
— allein oder zuerst — individualisiert hat, sind die folgenden: 
No. Ca: Mg,re,Mn | Acid.-grad | % 42,0, 
1b | 0.81 : 0.19 2.56 4.50 
4 | 0.81 : 0.19 1.96 9.40 
132 | 0.805:0.195 2.10 22 
5 | 0.795 : 0.205 1.73 3.83 
252 | 0:795:0.207 2.00 0.5 
Fe 0.79 : 0.21 1.58 4.47 
9 0.765 : 0.235 1.53 5.37 
12? 0.755 : 0.245 2198 ND 
10 0.75 : 0.25 2/00" || 100 
1 Siehe den Abschnitt über Wollastonit in meiner Abhandlung (1892) Mineralbildung 
in Schmelzmassen, ferner den Abschnitt Bildung von Wollastonit in Fabrikgläsern in 
Morozewicz’s oben citierter Abhandlung (1898), — Wollastonit ist auch von anderen 
Forschern in sehr langsam abgekühltem Fabrikglas nachgewiesen worden, 
In No, 12 und 13 ist Wollastonit, in den übrigen hexagonales Ca-Metasilikat gebildet 
worden, 
